DES SOLIDES AUX BASSES TEMPÉRATURES. 165 



L'examen de ce tableau nous montre que lorsqu'on 

 change la période, le produit AT' change relativement 

 peu. C'est ce que montrent par exemple les expériences 

 4 et 6. Ce fait a son importance pour le calcul de la 

 correction. Comme on l'a vu précédemment, il fallait 

 connaître la valeur du produit /T' correspondant à la 

 période observée dans l'expérience sur l'ensemble des 

 deux fils, et ce produit se calculait par interpolation 

 ou extrapolation. Mais celle-ci est d'autant pins per- 

 mise que la variation du produit AT' est plus faible. 



Les expériences 2 et 5 pour le fil de 0,01 cm.. de 

 diamètre et 13 et 14 pour le fil de 0,02 cm. de dia- 

 mètre, nous montrent l'influence de la charge. Pour le 

 premier fil, on a constaté que la diminution du décré- 

 ment correspondait à une diminution de la tension. 

 Cela concorde avec les expériences de Gray ' faites sur 

 copper zinc (brass) et de MM. Guye et Mintz' faites 

 sur l'or. Pour le second fil, l'effet semble cependant 

 contraire. Dans les deux cas, la variation du décrément 

 due à la charge est faible et ne paraît pas sortir des 

 limites des erreurs d'expérience. 



Les expériences 1 , 2, 5 et 6, 8 et 9, 10 et 1 I sur 

 un fil et 12 et 13 sur un autre, nous montrent sans 

 laisser de doute que le produit ).T' pour un fil d'acier 

 augmente quand la période croît. 



Ces résultats sont tout à fait d'accord avec les expé- 

 riences de M. Voigt 3 faites, non sur des fils, mais sur 



1 Gray. Proceedings of the Royal Society of London, V, 67, 1900. 



2 Guye et Mintz. Etude de la viscosité de quelques métaux. 

 Arch. des Sciences phys. et nat., VIII et IX, 1908. 



3 Voigt. Loc. cit. 



